tier.de bien por todo e! horno i se !e da foego.» «Estando el metal hecho arena, se 
]e da una moyadura (1; bnena con el rodadillo por todo el horno. en seguida se 
cierra el homo i embarrado su boca o bocas, se le vuelva a dar fuego,» pero no por 
inucho tiempo sino cosa de una hora o tres cuartos de bora. Abrese de nuevo el 
horno i se le da olra moyadura igual a la primera. Dice en seguida. «Fn halnen 
dosele dado tres o euatro moyaduras pides un ensaye» i manda que se repilan ensa- 
yes a cada moyadura basta cl punlode ver el metal buemado al mismo grado que lo 
habian ensenado antes los ensayes perdidos que era el punto de quema mas adecua- 
do al beneficio. 
cEstando ya, dice, el quemadillo en el Buitron que asi lo llama comunmcnte el 
metal negrilio ya quemado i fuera del horno, es escusado dar reglas para su bene- 
ficio cuando se lienen en el del azogue suelto de la primera parte: porqne no es 
olra cosa cl quemar con acierto los metales negrillos que ponerlos en la proporcion 
de los metales pacos (2), supiiendo con el arte i la industria lo que ‘le falta a la na- 
turaleza etc.» 
Procedese enlonccs al acomodo de los cajones, lortas o montones, i «estando ya 
liecbo el hormir/uillo con agua i la canlidad de sal que dije en la primera i segunda 
parte, se manda sacar una guia (como de un quinto por separado) i si en esta estu- 
viere el azogue redondo en cuerpo i con solo el color de perla, se le manda ecbar el 
azogue en la eantidad correspondiente a la lei como esta dicho en el primer benefi- 
cio. Si el azogue do la guia estuviese con plomo que pase de color de perla, no lo 
incorpores hasta limpiarlo con cal (3) esta ya he dicho bastantemente con el lien- 
to que se ha de usar.» «Si por accidente de doscuido u otra cosa no hace la guia el 
azogue con plomo, sino antes tocado, tampoco lo incorpores sobre aquel toque, 
sino, conforme lo poco o mucho de el manaarle echarle cobre, i este cn la eantidad 
que solo baste a quilar la frialdad del toque que causo la filta de quema, i en ha- 
ciendo la guia despues del cobre el azogue de buena proporcion como arriba he dicho 
bastantemente, que ni este con toque ni cnlor, mandarlo incorporar. Si se reconocie- 
re que fue mucha la falta de la quema, i por eso el toque en eslremo. no le quieran 
remediar a fuerza de cobre que es un disparate, sino quemar otra hornada, que sea 
antipoda de la quesalio con falta de quema i casar en el buitron, i digo anlipoda 
porque conforme la falta de la una, ha de scr el exceso de la otra,» (!) 
Al terminar su directorio, como lo llama el autor, da todavia una recela para la 
preparacion del majistral que tiene algo de nuevo para nosotros, i por eeto voi a 
citarlo testualmente: 
«Suponiendo que en el horno caben con desahngo 25 quintalcs, se mandara cargar 
con 15 quintaies de harina de metal de cobre ( 5 ) i 5 quintales de relaves, scan de 
Sos que sc fueren, porque estos sirven para esponjar la harina del cobre, que ha de 
(1) Una buena vuella por todo el horno. 
(2) En esto tambien la observation de nuestro beneficiador concuerda mui bien 
con lo que la cienoia nos ensena, die ten do que la calcinacion de los minerales su I - 
furados con pirila i sal los convierte-en minerales clorurados o de plata cornea. 
(3) Se euliende que una calcinacion puede producir mucho sulfalo de cobre el 
que daria un exceso de clornso, cuyo efecto es de atacar al mercurio. 
(i) Todo en este raciocinio es Ibjico i conforme con los principios admitidos cn 
la ciencia. Un mineral piritoso, calcinado de manera que quede con gran exceso de 
sullato, causaria uua gran perdida en azogue sino se destruyese una parte de este 
sulfato mediante la cal, pero una calcinacion ir.completa, daria por residuo un mi- 
neral todovia sulfurado que no se podria amalgam ir sino mediante un gran exceso 
de majistral que se h illaria en un mineral rnili piritoso toslado completamenle i 
deminera que quedase mucho sulfalo de cobre o persulfato de hierro no descora- 
puesto. 
(o) Piritu cobriza o su’.furo de cobre. 
